(45. ) 



quable, que les propriétés des deux métaux constituants y sont presque 

 complètement neutralisées, à tel point que l'on pourrait dire qu'elles y ont 

 totalement disparu, si n'étaient la couleur, espèce de blanc-grisâtre qui la 

 rapproche de l'étain, et la propriété d'être plus dense à l'état liquide qu'à 

 l'état solide qui la rapproche du cuivre. 



» Ce composé cristallise en grandes lames disposées d'une manière très- 

 nettement caractérisée, fond vers 4oo degrés centigrades, est dur, sans téna- 

 cité, etc. 



» 3°. Le groupe de composés réunis dans le tableau sous la désignation 

 commune de Sn 1 Cu ? , répond à ce que l'on pourrait appeler des cuprures 

 d'étain. Dans tous, c'est le cuivre qui paraît jouer le rôle actif et faire pré- 

 dominer ses propriétés sur celles de l'étain, et cela d'autant plus qu'il prédo- 

 mine davantage sur lui par sa proportion. Le composé Sn 1 Cu 24 fond vers le 

 rouge-cerise ordinaire, ou environ de 900 à 1000 degrés centigrades. Les 

 autres ont leurs points de fusion de plus en plus rapprochés de celui du 

 cuivre. Leur cristallisation, ou leur contexture à tous, a beaucoup de rap- 

 port avec celle de ce métal. Tous sont plus denses à l'état liquide qu'à l'état 

 solide. Tous sont doués d'une grande ténacité, plus grande même que celle 

 du cuivre, et ont aussi plus de dureté que lui, et cela à proportion que la 

 valeur de <p est moindre; la malléabilité suit l'ordre inverse de la dureté, et 

 m'a souvent paru plus grande dans Sn 1 Cu 98 que dans le cuivre même. 



» 4°- Le groupe entier des composés désignés par la formule générale 

 Cu'Sn ? (stannures de cuivre) se rapproche singulièrement de l'étain par 

 l'ensemble des propriétés des corps qui le composent: couleur, point de 

 fusion, cri de l'étain, cristallisation, mollesse, ductilité, toutes ces propriétés 

 n'y diffèrent que par des degrés en rapport avec la composition en étain. 

 Cu' Sn 24 et Cu' Sn* 8 cristallisent tous deux en aiguilles rayonnant dans tous 

 les sens à partir d'un grand nombre de centres divers; les aiguilles de 

 Cu 1 Sn 2 * sont plus grosses que celles de Cu 1 Sn* 8 . On croit, sans oser l'af- 

 firmer, qu'elles sont, par compensation, en nombre moindre, et'que des 

 différences analogues ont lieu dans les autres Cu 1 Sn ? à mesure que <p aug- 

 mente jusqu'à <p = co , ou jusqu'à l'étain pur. Là aussi, si l'on ne s'abuse 

 (car on n'a pas encore réussi à le vérifier expérimentalement), la cristalli- 

 sation aurait lieu en aiguilles, mais d'un* ténuité telle, qu'il devient extrême- 

 ment difficile d'éviter qu'elles ne soient emportées pendant la décantation 

 du métal resté liquide dans les géodes. Ce qui a donné lieu à cette conjec- 

 ture, c'est, outre l'analogie, la similitude d'apparence des géodes de l'étain 



